Die Verwitterungsprodukte des Magnesiaglimmers. 571 
Proben von etwa 60-80 Plättchen. Das Resultat der mikro- 
skopischen Untersuchung ist im Folgenden zusammengestellt. 
Die optischen Achsenwinkel sind nach der S. 562 ff. be- 
schriebenen Methode bei gewöhnlichem Gaslicht gemessen. 
Il, 
D = 3,101—3,074. 
Gemenge von: 
a) 45 °/, Glimmerplättehen mit Einschlüssen von Magnet- 
eisen und Eisenglanz ; 
b) 55°/, einschlußfreien Mlnwerplättehen. 
Glimmer II. Art. Dispersion o < v. 
2 Ea | Einschlüsse _ 
30° 4°|Sehr:reich an °' Magneteisen und Eisenglanz. 
280 32° 
”„ ” ” 2 ” 
” 
220 28° |Geringe Menge von ; n) " 
20° 44° | Einschlußfreı. 
210 4% j 
170 56° 5 
Mittelwerte des optischen Achsenwinkels: 
a) Einschlußführend 2Ea = 27° 1‘ 
b) Einschlußfrei Zu as= 2A TE 
Der Glimmer ist pechschwarz, zum Teil dunkelbraun-bronze- 
farbig, im durchfallenden Licht dunkelgrün gefärbt und zeigt 
starken Glasglanz. Die Farbe des Pulvers ist rötlich-grau. 
Il. 
D = 3,014—2,994. 
(Gemenge von: 
a) 57°), Glimmer mit Magneteisen und Eisenhydroxyd 
(Eisenglanz, Rutil); 
b) 43°), einschlußfreiem Glimmer. 
Glimmer II. Art. Dispersion 0 < ». 
2 Ea | Einschlüsse 
23° 32° Viel Magneteisen und Eisenglanz. | 
2 0,0002 8 > N und Eisenhydroxyd. 
220 28° ” „ „ 2) 
11° 56° |Magneteisen, Eisenhydroxyd, Rutil. 
25° 30° |Einschlußfrei (vereinzelt Rutil und Eisenglanz). 
23% 58° 
19° 26° 
” 
» ” » ” » 
” ? ” » 2 » 
